a6o NiiovE ricehchi''. sum.e calci idrauliche 



Ossei'Viii ancora gli stcssi fcnomeni in varie altre matcrie calcaree piu 

 o iiicno eariche di argilla , in modo da fornire delle calci mediamente 

 idrauUchc, idraulLchc, ed emincntemcnie idrauliche. 



L tlunquc dimoslralo clie le calci sia magnesiache , come le pure , 

 le qiiali contcngono la dose di argilla capace di comunicar loro la virlCi 

 idraulica , incdiaiilc il grado di coUiu-a nonnale , non perdono qucsla 

 virlu iili-aulica cpiando vcngono esposle alia temperalura di un inlenso 

 rosso bianco, cjualc venne teste designata (come si e fino qui creduto), 

 ina anzi accpiislano delle nuoTe propi'iela qiiali sono di fare una prima 

 |)resa molto piu rapidamente, e di giungere dopo quindici gionti di im- 

 Mjersione alio slesso grado di coesionc cui non possono giungere che dopo 

 sei mesi le slesse calci cotte al grado nonnale. 



18. Chiunqne vcdc che da queste singolari proprieta, che acquistano 

 le calci idrauliche molto cotte , pub il coslruttore trarre grande partito 

 in varie circostanze scabrose , quali sarcbbero , a cagion d' esempio , gli 

 archi di grande aperlura cosli'uiti in maltoni; le operc niurali ininiedia- 

 tanienle esposle all'urlo violenlo cd ai \orlici delle acque, e che debbono 

 inoltre dopo brevissimo tempo venir soltoposle ad enormi pressioni, come 

 pub accadere nolle pile dei ponti , ed in varii allri casi. Finalmenle ncl 

 caso in cui abbisogui di una grande quantita di prismi , enlro un bre- 

 vissimo intervallo di tempo ; poiche, valendosi delle calci idiauliche molto 

 colle , si avrebbero enlro un mese dei prismi ugualmenle solidi come 

 {juelli che si fabbricano presso Alessandria , e per cui richiedesi almeno 

 un anno, onde accpiistiuo la necessaria coesione. 



ig. Queste singolari proprictu che acquistano le calci idrauliche molto 

 coUe, non sono punlo in contradiiizionc coUa leoria dcUe chimiche re- 

 azioni, anzi vi sono pienamenle conformi. 



V'eggiamolo brevemenle. 



Dalia leoria delle calci idrauliche incontraslabilmenle dimostrala dal- 

 I'esimio Vicat, risulla che I'argilla intimamcnle mescolata , c nelle debile 

 dosi , colla calce , non e ( alio stalo naturalc ) capace di comunicar la 

 virtii idraidica alia calce, ma e assoliilamenlc indispensabile che I'argilla 

 venga sottoposta al debilo grado di collura, in cui il calorico, mediante 

 la sua azione rcpulsiva, svincola in gi-an parte la silice daU'allumina nel- 

 I'argilla, e la rcnde cosl capace di enlrare in combinazionc, per via umida, 

 colla calce, dando luogo alia formazionc deiridrosilicato di allumina e di 

 ralce, precipua causa deirindurimenlo delle malle immerse. 



